NE 
Sa 
Der Hagener Fabrik verdanke ich auch einige Bleireguli, in 
denen durch ganz a Abkühlung besonders Erode 
Krystalliten (z. T. von mehreren Zentimetern Länge und 
Dicke) erzeugt wurden. Die Präparate lassen nach der Disglome- 
ration die einzelnen Riesenkrystalliten deutlich erkennen (Danone n- 
stration). | . 
An diesem Material habe ich nun neuerdings die ım vorigen = 
Jahre in Aussicht gestellten Versuche über das Verhalten ein- = 
heitlicher Krystalliten hinsichtlich des Angriffs dur 
disglomerierende Reagentien und hinsichtlich der autogenen Blei- i 
baumbildung ausgeführt. = 
Aus besonders großen Krystalliten wurden Stücke von geeig- = 
neter Größe und Form herausgesägt (die Disglomeration führte hier 
zu keinem völligen Zerfall der Reguli, da das Eindringen der Lösun 
in die natürlich außerordentlich tiefen Zwischenräume zwischen de 
Krystalliten nur überaus langsam erfolgt und zudem die einzelne 
Krystalliten sich vielfach ineinander verzahnt erwiesen, sodaß eine 
Trennung ohne Verletzung häufig unmöglich war). Diese Probe 
wurden teils dem Angriff Hellerscher Lösung bei Zimme: 
temperatur ausgesetzt, teils unter mit Salpetersäure angesäuerter 
Bleinitratlösung auf autogene Bleibaumbildung (in der ubiquitären 
Form) geprüft. Es wurde erwartet, daß der chemische Angriff 
durch die Hellersche Lösung ohne jegliche Zerfallserscheinung vor 
sich gehen würde, da ja hier von Disglomeration (mangels des Vor- S 
handenseins von Zwischensubstanz) keine Rede sein kann. Wider 
Erwarten wurde aber außer der Entstehung von tiefen, regelmahjeg 
angeordneten Aetzgruben auch noch eine umfangreiche Zer- 
störung der Oberflächenpartieen des Metalls unter 
Bildung eines ziemlich feinen, aus unregelmäßig geformten, in der 
Größe aber ziemlich gleichartigen Körnern bestehenden Metal 
pulvers beobachtet. Hand ın Hand damit ging die Abscheidung 
eines Ueberzugs Em basischen Bleisalzen) auf der Olbsrlache des 
Metalls. 
Auch hinsichtlich der ne zur  ubiquitären Form der 
-autogenen Bleibaumbildung boten dieselben Präparate Ueber- 
raschendes. Es war angenommen worden, daß die Entstehung be 
sonders bleiionenarmer Lösung in den dh die Auflösung de 
Zwischensubstanz entstehenden Spalten Ursache für das Auftrete 
zahlreicher, regellos auf der Oberfläche des Metalls zerstreuter (ubi 
quitärer) Lokaleiemene und somit notwendige Voraussetzung ru 
die ‚ubiquitäre Form der autogenen Bleibaumbildung sei. 
War diese Auffassung richtig, dann ‚durfte die in an 
